ET DÉTERMINATION DE L'INTENSITÉ D'AIMANTATION. 207 



D'autres mesures furent exécutées par du Bois avec 

 la méthode optique 1 . Les champs dans lesquels il 

 expérimenta atteignaient 13000 gauss pour le nickel, 

 8509 pour le cobalt et 2500 pour le fer doux. Les 

 essais furent effectués à une température de 100°. Des 

 résultats que du Bois a publiés, j'ai tiré comme valeurs 

 de l'intensité d'aimantation à saturation, 522 à 527 

 pour le nickel, H 70 à I 190 pour le cobalt et 1 700 à 

 1750 pour le fer. Toutes ces valeurs seraient naturel- 

 lement plus fortes à la température ordinaire. 



Je tiens encore à citer les expériences de M. Weiss ! 

 effectuées par la même méthode que j'ai employée et 

 qui donnèrent comme résultats 1731 pour le fer et 

 497 pour le nickel, et enfin les expériences de 

 M. Quittner relatives à la magnétite cristallisée qui 

 fournirent 486 comme valeur d'intensité d'aimantation 

 dans un champ de 111 4 gauss. 



Les expériences faisant l'objet du présent travail ont 

 été effectuées dans les laboratoires de physique de 

 l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, de décembre 

 1907 à novembre 1908. Qu'il me soit permis de 

 témoigner toute ma gratitude à M. le Professeur Weiss 

 pour les conseils éclairés qu'il m'a donnés au cours de 

 ces recherches. 



" M. du Bois. PMI. Mag. April 1890, p. 293. 

 s M. P. Weiss. G. P. 1907, 2 e sem. (T. CXLV N° 24», p. 1155 

 3 M. Y. Quittner. Arch. Se. phys. et nat. 1908. T. XXVI, 

 p. 358, 455 et 585. 



